— 24 — 



c) al fin analicé también toda la masa restante, y 

 hallé: ^ 

 óxido de hierro 74, 38 

 oxídulo « « 25, 62 



Estas análisis dieron la prueba de que la compo- 

 sición del centro era diferente de la de las partes es' 

 teriores, y que el centro correspondía mas á la com- 

 posición teórica de hierro magnético. Sin duda te- 

 nemos aquí una metamorfosis, y puede muy bien ser 

 cierto que ella se halla verificada sucesivamente del 

 interior al esterior; de modo que, si fuese posible ha 

 cer separar el cristal en muchas capas octaédri- 

 cas, cada una tendría otra composición y cada vez mé- 

 nos oxídulo, en proporción que se acercase al esterior. 



3. Cerca de los márgenes de las vetas, mas hácia 

 la superficie de la tierra, se disminuye la dureza de 

 los cristales y también algo el peso absoluto. La 

 raspadura no queda negra ya en la superficie; se 

 acerca al rojo, aunque en el interior queda siempre 

 un polvo negro. También disminuye la atracción del 

 imán. Los resultados de mis ensayes con estas ma 

 sas son los siguientes: 



a) un cristal bastante grande sacado de una ma- 

 sa compuesta de cuarzo, mica descompuesta, actino- 

 lita, clorita y malaquita, mostraba una raspadura 

 negra, algo rojiza; el centro una negra; peso absolu- 

 to — 5, 09. La análisis de todo el cristal daba: 



óxido de hierro 77, 18 

 oxídulo « « 22, 82 



b) Tres cristales, que acompañaban al último é 

 indicaban las mismas propiedades, fueron separa- 

 dos en partes centrales y esteriores. 



1) el centro constaba de: 

 óxido de hierro 73, 53 

 oxídulo « « 26, 47 



2) las masas esteriores de: 

 óxido de hierro 80, 41 

 oxídulo « « 19, 53 



